36 E. Ludwig. [2] 



bestimmimg zu erzielen und da dies durch blosses Erhitzen des Minerals 

 nicht gelingt, indem dabei immer auch etwas Salzsäure en^^weicht, so 

 musste nach Art einer Elementaranalyse das gepulverte Mineral unter 

 entsprechenden Vorsichtsmassregeln mit chromsaurem Blei gemengt, im 

 Verbrennungsrohre geglüht und das dabei entstandene Wasser im Cblor- 

 calciumrohre angesammelt und gewogen werden. 



Die folgenden Daten zeigen, dass die Zusammensetzung des Ata- 

 kamits von Wallaroo der Formel I entspricht. 



1. 1-036 Grm. Atakamit gaben 0-67 Grm. Chlorsilber und 0-005 

 Grm. Silber, entspr. 16 -IG Perc. Chlor, ferner 0-766 Grm. Kupferoxyd, 

 entspr. 59*02 Perc. Kupfer. 



2. 0-619 Grm. Atakamit gaben 0-402 Grm. Chlorsilber und 0-002 

 Grm. Silber, entspr. 16-17 Perc. Chlor. 



S. 1034 Grm. Atakamit mit chromsaurem Blei im Verbrennungs- 

 rohre geglüht, lieferten 0-14 Grm. Wasser, entspr. 1 -51 Perc. WasserstoflF. 





/ — 



Theorie 



Versuch 

 1. 2. 



Cih ■ 



. . 126-8 



— 59-45 Perc. 



59-03 — 



Cl . . 



. . 35-5 



- 16-64 „ 



16-16 1617 



03 . . 



. . 48-0 



- 22-50 „ 



— — 



H3 . . 



. . 3-0 



- 1-41 „ 



— — 



1-51 



213-3 100-00 



Nach einer mit 3-0245 Grm. Substanz vorgenommeneu Bestimmung 

 ist das spec. Gewicht 3-7688. 



Die bekannten chemischen Eigenschaften des Atakamits habe ich 

 durch einige Angaben über dessen Verhalten beim Erhitzen zu ergänzen, 

 deren Kenntniss mir zur Beurtheilung der Constitution dieses Minerals 

 nicht unwichtig erscheint. 



Beim Erhitzen erweist sich der Atakamit als eine sehr beständige 

 Verbindung, bei 190° C. bleibt er noch ganz unverändert und erst bei 

 200° C. beginnt Zersetzung, die aber, wenn die Temperatur nicht steigt, 

 nur sehr langsam verläuft; selbst bei 250° geht die Zerleguug noch sehr 

 träge vor sich, so dass mehrere Tage erforderlich sind, um dieselbe zu 

 Ende zu führen. Die Resultate dieser Zersetzung sind Wasserdampf und 

 ein braunschwarzes, sehr hygroscopisches Pulver, das ein Gemenge von 

 Kupferoxyd und Kupferchlorid ist, indem Wasser aus demselben Kupfer- 

 chlorid auszieht, während Kupferoxyd zurückbleibt. Steigt die Temperatur 

 beim Erhitzen des Atakamits über 250°, so entweicht nebst dem Wasser 

 auch etwas Chlorwasserstoff und der feste Rückstand ist dann natürlich 

 ärmer an Chlor, offenbar wirkt in diesem Falle der Wasserdampf auf das 

 Kupferchlorid zersetzend ein. Als in einem Versuche der Atakamit bei 

 280° bis zum constanten Gewichte erhitzt worden war, fanden sich in 

 dem Rückstande nur 13-26 Perc. Chlor (auf die nicht erhitzte Substanz 

 berechnet), während in dem unzersetzten Atakamit nach den oben ange- 

 führten Analysen 16-16 und 16-17 Perc enthalten waren. 



Gegen Wasser zeigt der Atakamit grosse Widerstandsfähigkeit. 

 Gepulverter Atakamit wurde mit Wasser in ein dickwandiges Glasrohr 

 eingeschmolzen, allmälig bis auf 200° C. erhitzt und mehrere Stunden 



